29 
Bau des Holzes ist jenem von Juniperus virginiana sehr 
ähnlich. Die Tracheiden sind weniger weit und mitunter 
' spiralig gestreift. Die inneren und die äusseren Markstrahl¬ 
zellen besitzen reichlich Poren. (Mo eil er.) 
Dichte. Alg*erische Cypresse vollständig* lufttrocken 
0*664 (Mathieu). 
Spaltbarkeit. Ziemlich leichtspaltig* (Nördlinger). 
Dauer. Es hat unter Wasser eine fast unbegrenzte 
Dauer und es liefert Weinpfähle, welche länger als die 
eichenen aushalten (Mathieu). 
Eigentümlichkeiten. Es ist homogen, von dichtem 
Gefüge und feinem Kern, lässt sich leicht bearbeiten, 
Verwendung. Es ist sehr beliebt als Bau- und 
Tischlerholz. Wurde früher als Schiffbauholz verwendet. 
Tafel 9. 
Juniperus communis L. 
(Wachholder.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des Splintes 
gelblich, des Kernes gdeichmässig gelbbraun. Jahrringgrenze 
grob wellig*, röthlichbraun (Hartig*). Das Holz besitzt einen 
nicht starken, aber charakteristischen, angenehmen Geruch. 
Die dichtgedrängten, in ziemlich gleichen Abständen 
stehenden Mark strahlen erscheinen erst unter der Loupe 
deutlich, Harzporen sind nicht vorhanden. Das Holz führt 
blos einerlei Markstrahlenzellen, die aber am oberen und 
unteren Rande des Markstrahles reichlicher getüpfelt sind 
als innen (Moeller). Die Tracheiden von Juniperus, Cupressus 
und Taxus sind enger als jene von Pinus und Larix. 
Dichte. Grüng*ewicht 1*07, lufttrocken 0*675. 
Saftgehalt. 0*42 (Nördlinger). Grün noo, lufttrocken 
0*400 bis 6*600 (0*5) (Karmarsch). 
Schwinden. Virginischer Wachholder schwindet im 
Radius um 1*3, in der Sehne um 2*3%. Längenholz 0*17%, 
A 
